249 



wegen der Feinheit der Lamellen meist nicht anzustellen. An 

 einem Stück mit etwas breiteren Lamellen konnten indessen 

 die folgenden Messungen ausgeführt werden. Der Winkel 

 E : E an der horizontalen Diagonale der Spaltfläche betrug 

 32° 47' und 32° 24' (R geneigt im Sinne eines stumpfen Rhombo- 

 eders). (Aus 1011 : 1101 = 106° 13' berechnet sich 32° 50'.) 

 Der Winkel der Spaltflächen an den längs der Höhenlinie aus- 

 tretenden Lamellen konnte nicht gemessen werden. 



Iin Schliff // ooP2 (1120), senkrecht zu den Lamellen, 

 konnte die Neigung der Elasticitätsaxen et und a wegen der 

 Feinheit der Lamellen nur annähernd zu 53^° bestimmt wer- 

 den (ber. 54° 6') , Haupttheil und Lamellen erscheinen aber 

 nach Einschaltung eines empfindlichen Blättchens gleich ge- 

 färbt, wenn die Lamellen den Nicolhauptschnitten parallel 

 gehen. Im Schliff // E x{10Tl), in welchem die Lamellen trotz 

 ihres schrägen Fünfallens wegen der Dünne des Schliffes und 

 der grösseren Breite der Lamellen nach selbstständig aus- 

 löschten, wurde der Winkel der gleichnamigen Elasticitäts- 

 axen gemessen zu 47° (ber. 46° 35|'). 



Die Orientirung der Lamellen ist also eineZwillingsgemässe. 



Sehr schön sind die Lamellen namentlich auch an den 

 Pseudomorphosen von Talk nach Dolomit vom Greiner und 

 Wildkreuzjoch zu sehen. Die Fasern und Blättchen erschei- 

 nen auf den Spaltungsflächen R x (1011) gelagert parallel den 

 Spaltrissen und parallel der langen und kurzen Diagonale der 

 Rhomben; die Umwandlung hat also namentlich längs der 

 Spalt- und Absonderungsflächen stattgefunden. Die Analyse 

 eines Stückes der Hamburger Sammlung ergab 58,2 °/ Talk 

 neben 41,8 °/ Carbonat, im letzteren 18,8 % CaC0 3 , 19,2 °/ 

 MgC0 3 und 3,4 °/ FeC0 3 . 



9. Ueber die Structur des späthigen Zinks. 



Das Zink krystallisirt nach den Messungen von G. Rose 

 (Pogg. Ann. 1851 Bd. 83 p. 130), hexagonal, holoedrisch, es 

 ist, wie Rammelsberg (Kryst. Phys. Chemie, I. p. 186) bemerkt, 

 isomorph mit den rhomboedrischen Elementen der Arsen- 

 Gruppe, indem sich die Hauptaxen von Zink und Arsen ver- 

 halten wie 3:2. In der Structur bietet das Zink auch manche 

 Ähnlichkeit mit den Elementen der Arsen-Gruppe. 



